Tipos+y+usos

= Clasificación de los cementos = = Tipo, nombre y aplicación =

I : Normal. Para uso general, donde no son requeridos otros tipos de cemento. IA : Normal. Uso general, con inclusor de aire. II : Moderado. Para uso general y además en construcciones donde existe un moderado ataque de sulfatos o se requiera un moderado calor de hidratación. IIA : Moderado. Igual que el tipo II, pero con inclusor de aire. III : Altas resistencias. Para uso donde se requieren altas resistencias a edades tempranas. IIIA : Altas resistencias. Mismo uso que el tipo III, con aire incluido. IV : Bajo calor de hidratación. Para uso donde se requiere un bajo calor de hidratación. V : Resistente a la acción de los sulfatos. Para uso general y además en construcciones donde existe un alto ataque de sulfatos.


 * Tipo I **

Este tipo de cemento es de uso general, y se emplea cuando no se requiere de propiedades y características especiales que lo protejan del ataque de factores agresivos como sulfatos, cloruros y temperaturas originadas por calor de hidratación. Entre los usos donde se emplea este tipo de cemento están: pisos, pavimentos, edificios, estructuras, elementos prefabricados.


 * Tipo II **

El cemento Pórtland tipo II se utiliza cuando es necesario la protección contra el ataque moderado de sulfatos, como por ejemplo en las tuberías de drenaje, siempre y cuando las concentraciones de sulfatos sean ligeramente superiores a lo normal, pero sin llegar a ser severas (En caso de presentarse concentraciones mayores se recomienda el uso de cemento Tipo V, el cual es altamente resistente al ataque de los sulfatos). Genera normalmente menos calor que el cemento tipo I, y este requisito de moderado calor de hidratación puede especificarse a opción del comprador. En casos donde se especifican límites máximos para el calor de hidratación, puede emplearse en obras de gran volumen y particularmente en climas cálidos, en aplicaciones como muros de contención, pilas, presas, etc. La Norma ASTM C 150 establece como requisito opcional un máximo de 70 cal/g a siete días para este tipo de cemento.


 * Tipo III **

Este tipo de cemento desarrolla altas resistencias a edades tempranas, a 3 y 7 días. Esta propiedad se obtiene al molerse el cemento más finamente durante el proceso de molienda. Su utilización se debe a necesidades específicas de la construcción, cuando es necesario retirar cimbras lo más pronto posible o cuando por requerimientos particulares, una obra tiene que ponerse en servicio muy rápidamente, como en el caso de carreteras y autopistas.


 * <span style="color: #008000; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; font-size: 130%;">Tipo IV **

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">El cemento Pórtland tipo IV se utiliza cuando por necesidades de la obra, se requiere que el calor generado por la hidratación sea mantenido a un mínimo. El desarrollo de resistencias de este tipo de cemento es muy lento en comparación con los otros tipos de cemento. Los usos y aplicaciones del cemento tipo IV están dirigidos a obras con estructuras de tipo masivo, como por ejemplo grandes presas. La hidratación inicia en el momento en que el cemento entra en contacto con el agua; el endurecimiento de la mezcla da principio generalmente a las tres horas, y el desarrollo de la resistencia se logra a lo largo de los primeros 30 días, aunque éste continúa aumentando muy lentamente por un período mayor de tiempo. En la fabricación del cemento se utilizan normalmente calizas de diferentes tipos, arcillas, aditivos -como el mineral de fierro cuando es necesario- y en ocasiones materiales silicosos y aluminosos. Estos materiales son triturados y molidos finamente, para luego ser alimentados a un horno rotatorio a una temperatura de 1,400 grados centígrados y producir un material nodular de color verde oscuro denominado CLINKER.


 * <span style="color: #008000; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; font-size: 130%;">Cementos Hidráulicos Mezclados **

<span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">Estos cementos han sido desarrollados debido al interés de la industria por la conservación de la energía y la economía en su producción. <span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">La norma ASTM C 595 reconoce la existencia de cinco tipos de cementos mezclados: <span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">Cemento Pórtland de escoria de alto horno - Tipo IS. <span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">Cemento Pórtland puzolana - Tipo IP y Tipo P. <span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">Cemento de escoria - Tipo S. <span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">Cemento Pórtland modificado con puzolana - Tipo I (PM). <span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">Cemento Pórtland modificado con escoria - Tipo I (SM).


 * <span style="color: #008000; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; font-size: 130%;">Tipo IS **

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">El cemento Pórtland de escoria de alto horno se puede emplear en las construcciones de concreto en general. Para producir este tipo de cemento, la escoria del alto horno se muele junto con el clinker de cemento Pórtland, o puede también molerse en forma separada y luego mezclarse con el cemento. El contenido de escoria varía entre el 25 y el 70% en peso.
 * <span style="color: #008000; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; font-size: 130%;">Tipo IP y Tipo P **

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">El cemento Pórtland IP puede ser empleado en construcciones en general y el tipo P se utiliza en construcciones donde no sean necesarias resistencias altas a edades tempranas. El tipo P se utiliza normalmente en estructuras masivas, como estribos, presas y pilas de cimentación. El contenido de puzolana <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">de estos cementos se sitúa entre el 15 y el 40 % en peso.


 * <span style="color: #008000; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; font-size: 130%;">Tipo S **

<span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">El cemento tipo S, de escoria, se usa comúnmente en donde se requieren resistencias inferiores. Este cemento se fabrica mediante cualquiera de los siguientes métodos: <span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">1) Mezclando escoria molida de alto horno y cemento Pórtland. <span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">2) Mezclando escoria molida y cal hidratada. <span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">3) Mezclando escoria molida, cemento Pórtland y cal hidratada.

<span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;">El contenido mínimo de escoria es del 70% en peso del cemento de escoria


 * <span style="color: #008000; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; font-size: 130%;">Tipo I (PM) **

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">El cemento Pórtland tipo I (PM), modificado con puzolana, se emplea en todo tipo de construcciones de concreto. El cemento se fabrica combinando cemento Pórtland o cemento Pórtland de escoria de alto horno con puzolana fina. Esto se puede lograr: <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">1) Mezclando el cemento Pórtland con la puzolana <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">2) Mezclando el cemento Pórtland de escoria de alto horno con puzolana <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">3) Moliendo conjuntamente el clinker de cemento con la puzolana <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">4) Por medio de una combinación de molienda conjunta y de mezclado.

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">El contenido de puzolana es menor del 15% en peso del cemento terminado.


 * <span style="color: #008000; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; font-size: 130%;">Tipo I (SM) **

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">El cemento Pórtland modificado con escoria, TIPO I (SM), se puede emplear en todo tipo de construcciones de concreto. Se fabrica mediante cualquiera de los siguientes procesos: <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">1) Moliendo conjuntamente el clinker con alguna escoria granular de alto horno <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">2) Mezclando escoria molida y cal hidratada <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">3) Mezclando escoria, cemento Pórtland y cal hidratada

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">El contenido máximo de escoria es del 25% del peso del cemento de escoria. <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">A todos los cementos mezclados arriba mencionados, se les puede designar la inclusión de aire agregando el sufijo A, por ejemplo, cemento TIPO S-A. <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">Además, en este tipo de cementos, la norma establece como requisito opcional para los cementos tipo I (SM), I (PM), IS, IP y los denominados con subfijo MS o MH lo siguiente: moderada resistencia a los sulfatos y/o moderado calor de hidratación y en caso del tipo P y PA, moderada resistencia a los sulfatos y/o bajo calor de hidratación.

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">La Norma ASTM C 1157 establece los requisitos de durabilidad para los cementos hidráulicos cuando se utilicen en aplicaciones especiales o para uso general. Por ejemplo, donde se requieran altas resistencias tempranas, moderada a alta resistencia a los sulfatos, moderado o bajo calor de hidratación y opcionalmente baja reactividad con los agregados reactivos a los álcalis.


 * Cementos Especiales **


 * Cementos para Pozos Petroleros **

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">Estos cementos, empleados para sellar pozos petroleros, normalmente están hechos de clinker de cemento Pórtland. Generalmente deben tener un fraguado lento y deben ser resistentes a temperaturas y presiones elevadas. El Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute) establece especificaciones (API 10-A) para nueve clases de cemento para pozos (clases A a la H). Cada clase resulta aplicable para su uso en un cierto rango de profundidades de pozo, temperaturas, presiones y ambientes sulfatados. También se emplean tipos convencionales de cemento Pórtland con los aditivos adecuados para modificar el cemento.
 * <span style="color: #008000; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; font-size: 130%;">Cementos Plásticos **

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">Los cementos plásticos se fabrican añadiendo agentes plastificantes, en una cantidad no mayor del 12% del volumen total, al cemento Pórtland de TIPO I ó II durante la operación de molienda. Estos cementos comúnmente son empleados para hacer morteros y aplanados.
 * <span style="color: #008000; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; font-size: 130%;">Cementos Pórtland Impermeabilizados **

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">El cemento Pórtland impermeabilizado usualmente se fabrica añadiendo una pequeña cantidad de aditivo repelente al agua como el estearato de sodio, de aluminio, u otros, al clinker de cemento durante la molienda final.
 * Otros Tipos de Cementos **


 * Cementos de Albañilería **

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">Estos son cementos hidráulicos diseñados para emplearse en morteros, para construcciones de mampostería. <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">Están compuestos por alguno de los siguientes: cemento Pórtland, cemento Pórtland puzolana, cemento Pórtland de escoria de alto horno, cemento de escoria, cal hidráulica y cemento natural. Además, normalmente contienen materiales como cal hidratada, caliza, creta, talco o arcilla. <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">La trabajabilidad, resistencia y color de los cementos de albañilería se mantienen a niveles uniformes gracias a los controles durante su manufactura. Aparte de ser empleados en morteros para trabajos de mampostería, pueden utilizarse para argamasas y aplanados, mas nunca se deben emplear para elaborar concreto.


 * <span style="color: #008000; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; font-size: 130%;">Cementos Expansivos **

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">El cemento expansivo es un cemento hidráulico que se expande ligeramente durante el período de endurecimiento a edad temprana después del fraguado. Debe satisfacer los requisitos de la especificación ASTM C 845, en la cual se le designa como cemento tipo E-1. Comúnmente se reconocen tres variedades de cemento expansivo: <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">E-1(K) contiene cemento Pórtland, trialuminosulfato tetracálcico anhídro, sulfato de calcio y óxido de calcio sin combinar. <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">E-1(M) contiene cemento Pórtland, cemento de aluminato de calcio y sulfato de calcio. <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">E-1(S) contiene cemento Pórtland con un contenido elevado de aluminato tricálcico y sulfato de calcio.


 * <span style="color: #008000; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; font-size: 130%;">Cemento Portland Blanco **

<span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">El cemento Pórtland blanco difiere del cemento Pórtland gris únicamente en el color. Se fabrica conforme a las especificaciones de la norma ASTM C 150, normalmente con respecto al tipo I ó tipo III; el proceso de manufactura, sin embargo, es controlado de tal manera que el producto terminado sea blanco. El cemento Pórtland blanco es fabricado con materias primas que contienen cantidades insignificantes de óxido de hierro y de manganeso, que son las sustancias que dan el color al cemento gris. <span style="display: block; font-family: 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif; text-align: justify;">El cemento blanco se utiliza para fines estructurales y para fines arquitectónicos, como muros precolados, aplanados, pintura de cemento, páneles para fachadas, pegamento para azulejos y como concreto decorativo.